﻿906 
  C. 
  Doelter 
  und 
  E. 
  Dittler, 
  

  

  schwierig 
  zu 
  deutenden 
  Fällen 
  der 
  chemischen 
  Zusammen- 
  

   setzung 
  angewendet 
  werden 
  sollte. 
  Bei 
  vielen 
  Mineralien 
  wird 
  

   er 
  aber 
  die 
  chemische 
  Analyse 
  sicher 
  mit 
  aufklären 
  helfen. 
  

   C. 
  Doelter 
  1 
  betonte 
  schon 
  früher, 
  daß 
  das 
  Glas 
  nicht, 
  

   wie 
  es 
  oft 
  geschieht, 
  als 
  feste 
  Lösung 
  bezeichnet 
  werden 
  dürfe 
  

   und 
  von 
  den 
  »krystallinen« 
  festen 
  Lösungen 
  abzutrennen 
  sei. 
  

  

  1. 
  CaSiO 
  s 
  + 
  Si0 
  2 
  . 
  

  

  1. 
  Bei 
  rascher 
  Abkühlung 
  (30 
  Minuten) 
  im 
  Kohleofen 
  

   bildet 
  sich 
  die 
  a-Form 
  des 
  Kalksilikates 
  und 
  Glas 
  als 
  Zwischen- 
  

   masse. 
  

  

  2. 
  Bei 
  zwölfstündiger 
  Abkühlung 
  sind 
  die 
  Krystalle 
  viel 
  

   kleiner 
  und 
  gedrungener 
  als 
  in 
  1 
  und 
  nicht 
  mehr 
  leistenförmig 
  

   entwickelt. 
  Es 
  ist 
  nur 
  sehr 
  wenig 
  Glas 
  vorhanden, 
  so 
  daß 
  die 
  

   Annahme 
  nahe 
  liegt, 
  daß 
  ein 
  Teil 
  der 
  Si0 
  2 
  vom 
  Silikat 
  in 
  Form 
  

   einer 
  festen 
  Lösung 
  aufgenommen 
  wurde, 
  was 
  eine 
  Verringerung 
  

   des 
  Krystallwachstums 
  zur 
  Folge 
  hat. 
  

  

  In 
  Schliff 
  1 
  ist 
  das 
  Glas 
  stärker 
  lichtbrechend 
  als 
  Tridymit, 
  

   im 
  Mittel 
  etwa 
  1 
  '48. 
  

  

  Der 
  Brechungsexponent 
  für 
  f 
  des 
  a-Kalksilikates 
  ist 
  1 
  *644. 
  

  

  In 
  Schliff 
  2 
  ist 
  die 
  Lichtbrechung 
  des 
  Kalksilikates 
  offenbar 
  

   infolge 
  der 
  Si0 
  2 
  -Aufnahme 
  etwas 
  geringer 
  geworden, 
  denn 
  sie 
  

   beträgt 
  für 
  w 
  T 
  höchstens 
  1 
  *640. 
  

  

  Das 
  Silikat 
  ist 
  positiv 
  doppelbrechend 
  wie 
  bei 
  1, 
  der 
  

   Acbsenwinkel 
  0°. 
  

  

  Schmelze 
  II 
  wurde 
  feinst 
  gepulvert 
  und 
  das 
  gesiebte 
  Pulver 
  

   mit 
  Normalnatronlauge 
  durch 
  2 
  Stunden 
  auf 
  dem 
  Wasser- 
  

   bad 
  behandelt. 
  

  

  Von 
  reinem 
  CaSi0 
  3 
  lösen 
  sich 
  nach 
  dieser 
  Zeit 
  ungefähr 
  

   0-2%. 
  

  

  Enthält 
  das 
  Kalksilikat 
  dagegen 
  1 
  Mol 
  Si0 
  2 
  mehr, 
  so 
  

   gehen 
  zirka 
  21% 
  Si0 
  2 
  in 
  Lösung, 
  während 
  13% 
  aufgenommen 
  

   werden. 
  Der 
  mit 
  Na 
  OH 
  behandelte 
  Rückstand 
  enthält 
  nach 
  

   dem 
  Auswaschen 
  keine 
  isotropen 
  Bestandteile 
  mehr. 
  

  

  Der 
  Schmelzpunkt 
  des 
  vom 
  Glas 
  gereinigten 
  Produktes 
  ist 
  

   fast 
  derselbe 
  wie 
  beim 
  reinen 
  CaSi0 
  3 
  , 
  zirka 
  1350°. 
  

  

  1 
  C. 
  Doelter, 
  Das 
  Radium 
  und 
  die 
  Farben, 
  p. 
  105, 
  Dresden 
  1910. 
  

  

  